( 935 ) 



Hall et de M. Le Chatelier semble devoir être attribuée aux pressions 

 exercées mécaniquement sur le carbonate de chaux. Ces pressions doivent 

 produire, en effet, suivant une loi générale, un abaissement du point de 

 fusion grâce auquel le carbonate de chaux a pu être fondu dans des con- 

 ditions île température et de tension de dissociation plus faciles à atteindre 

 que si la matière n'avait été soumise qu'à la pression de l'acide carbo- 

 nique. 



» Ne peut-on attribuer à l'absence de ces conditions plus favorables 

 l'insuccès des tentatives rappelées par M. Le Chatelier? 



» Le but que je m'étais proposé, en entreprenant ces recherches, était 

 d'atteindre cette température et cette pression où le carbonate de chaux 

 peut être fondu sans l'intervention d'une pression mécanique. 



» Mes expériences ont porté sur le carbonate de chaux pur et sur la 

 craie. 



» i° Expériences sur le carbonate de chaux pur. — Un des appareils employés 

 dans ces recherches consistait en un gros réservoir en platine, soudé à un tube du 

 même métal à l'aide d'un peu d'or; il contenait du carbonate de chaux pur et com- 

 muniquait avec un manomètre à air comprimé ; il était placé dans un tube de fer con- 

 tenant aussi du carbonate de chaux; l'espace annulaire communiquait avec un mano- 

 mètre; un robinet permettait de faire échapper à volonté les gaz qui s'y produisaient. 

 Cette disposition avait pour objet de maintenir toujours sensiblement égales les pres- 

 sions des gaz à l'intérieur et à l'extérieur du tube de platine. 



» Dans une expérience, la tension ayant atteint 9 atm , on vit soudain la pression s'é- 

 galiser à l'intérieur et à l'extérieur du tube de platine : l'or qui formait la soudure 

 venait de fondre. Cette tension est très voisine de la pression de S atm ,7, indiquée par 

 M. Le Chatelier comme la valeur probable de la tension de dissociation du carbonate 

 de chaux à la température de fusion de l'or. Cet accord montre que la quantité d'oxyde 

 de carbone formé par l'acide carbonique au contact du fer, dans l'espace annulaire, 

 n'avait pénétré qu'en petite quantité à travers le platine rouge. Dans cet essai, le car- 

 bonate de chaux précipité ne s'était même pas aggloméré de façon à fournir de la 

 craie avec laquelle on pût écrire. Cette expérience montre qu'il ne suffit pas de 

 chauffer du carbonate de chaux à la température indiquée par Hall, pour obtenir la 

 fusion de ce corps sous sa seule tension de dissociation. 



» Dans les expériences suivantes, les soudures à l'or furent abandonnées et rempla- 

 cées par des soudures autogènes. 



» Dans une seconde expérience, la température fut plus élevée et la pression s'éleva 

 à i7 atn '; mais, après quelques instants, le tube de fer se souffla et l'expérience prit 

 fin; le carbonate de chaux se présenta sous forme d'une craie extrêmement friable. 



» Dans une troisième expérience, faite avec un tube de fer renforcé, on put at- 

 teindre la pression de 22 atln ; mais le tube de fer se souffla et le carbonate de chaux 

 se présenta sous forme d'une craie analogue à la craie ordinaire. 



» Dans une quatrième expérience, où l'on éleva davantage la température et où la 



